( '63 ) 

 les tissus incombustibles, ont ouvert, au point de vue de la fixation des 

 couleurs, une voie où d'autres expérimentateurs, et plus particulièrement 

 Kaulbach et Dingler, sont entrés à des points de vue différents, une voie 

 que le but de ce travail est d'ouvrir plus large encore aux savants et aux 

 artistes qui la croiront susceptible de conduire à un résultat utile. 



j> Par un examen comparatif des propriétés spéciales d'un grand nombre 

 de corps propres à la peinture siliceuse, j'ai cherché à établir les principes 

 de ce genre de peinture, de même que précédemment j'ai cherché à fixer 

 les opinions des chimistes sur la silicatisation des pierres, et en général sur 

 la pénétration de silice de toute matière organique ou inorganique. 



» Peinture sur pierre. — Mes premiers essais ont eu pour but l'applica- 

 tion au pinceau des couleurs, et en particulier des couleurs minérales sur 

 pierre, en remplaçant l'huile et les essences par des dissolutions concentrées 

 de silicate de potasse. 



» Lorsque, pour effectuer ce genre de peinture, on vient à broyer la 

 céruse ou l'oxyde de zinc avec la dissolution de silicate de potasse, il y a, 

 au moment du contact, transformation de la céruse ou de l'oxyde de 

 zinc en silicate, et «cette transformation est presque instantanée ; en sorte 

 qu'il ne reste pas le temps nécessaire pour appliquer au pinceau la couleur 

 nouvelle avant sa consolidation. Il convient, pour rendre ces matières aptes 

 à la peinture siliceuse, de retarder cette consolidation en ajoutant à la cé- 

 ruse, ou, ce qui donne de meilleurs résultats, à l'oxyde de zinc une quan- 

 tité considérable de sulfate de baryte artificiel, sur lequel la dissolution 

 siliceuse n'exerce qu'une action lente. Il vaudrait mieux, pour la facilité 

 de la peinture, n'employer conwie base blanche que ce dernier sulfate, qui 

 fait parfaitement corps avec la dissolution siliceuse et paraît même s'y 

 combiner chimiquement; mais il en résulterait une couleur demi-transpa- 

 rente, une couleur qui, selon l'expression des peintres, couvre peu: de là 

 l'utilité d'employer des mélanges de l'oxyde de zinc ou de la céruse avec le 

 sulfate en question. 



» Je considère l'application du sulfate de baryte artificiel à la peinture 

 siliceuse comme un des plus importants résultats de mes recherches ; c'est 

 une base blanche peu coûteuse, et qui facilite beaucoup l'application des 

 couleurs en général au pinceau. 



» Si dtes bases blanches on passe aux diverses matières minérales colo- 

 rées, des réactions analogues se manifestent. Il est des couleurs qui sont 

 en quelque sorte trop siccatives; d'autres ne durcissent que trop lente- 

 ment, suivant qu'il y a des combinaisons plus ou moins intimes, plus ou 

 moins promptes entre la base colorée et l'acide Jsilicique, combinaisons qui 



22.. 



